XXXIV. A. Šafařík 



Marke Datum 



X 1885Márz 7 Cu 4-4 Sn + lZn = 58-34-1- 33-33 



+ 8-33 = 100. 



Silberweiss, spróde, splittert leicht, aber gam 



ausserordentlich hart. 

 Y „ „ Q mit Co statt Ni. Cu 55 -f- Sn 30 -f Co 10 



+ Zn5 = 100. 

 řlart, feilbar, drehbar, enorm dicht imd fest. 



Blass rothlichgťau. Vortreffliche Legirung, 



noch besser als Q. 

 Z „ Mai Cu^ Sn -f P = Cu 72-86 + Sn 27-13 + P 1-43 



= 101-43 (Stangen). 

 Bruch quecksilberartig glatt, schwach krystal- 



lisch, zinnweiss mit blassróthlichem Stich; 



sehr hait und fest. 

 /S/3 „ „ CU32 Sug Zn^ Fe2 -j- P = /^ niit doppelter Fe 



menge und P. 

 Cu 69-1 + Sn 20-1 + Zn 8-9 + Fe 3*8 -f 1-1 P 



:=z 103-0, hellgelbgrau, enorm fest, Bruch 



feuersteinartig. (Stangen). Gut feilbar. 

 AB „ Jimi 7 cm Scheibe. Miscellanguss aus fti As Q T U V. 



Weiss, sprode aber fest und ziemlich hart, 



drehbar, feilbar. Abgedreht und geglattet, 



schóne tadellose Scheibe. 

 fiB „ „ /3 mit normalen Fe-gehalt und weniger PO-14 



p. c. 7 cm Scheibe und Stangen. Sehr fein- 



kornig, hellgraugelb, schoner Klang. Riesig 



fest, Scheibe kaum zu zertriimmern. Dreht 



sich ausgezeichnet. Etwas unverschmolzenes 



Fe geblieben. 

 YP „ „ Y -|- 0-5 procent P. Durch Versehen zu viel PSn 



zugesetzt. Štábe und Scheibe. Cu 52'7 



+ Sn 31-5 + Co 9-8 + Zu 5-4 + P 0-6 = 100-0. 



Zinnweiss, hart, fliesst sehr gut, aber viel zu 



spróde ; die Stangen zersprangen schon in 



der Form. 

 CA „ „ Cu, Sn Zn Fe 4- P = Cu 51-5 Sn 19*2 Ni 9-6 



Fe9-lZnlO-6Pl-Oi:zl01-0. 

 10 cm Scheibe und Stangen. Práchtig blass 



goldgelb, rťesig fest, kaum zu zerbrecheo, 



